70 Spont. Zersetzung ein. Bleilegirung. ... 



Die Zersetzung war offenbar von einem Punkte ausgegangen 

 und hatte sich dann über die ganze Masse verbreitet. Das 

 Mikroscop zeigte selbst auf dem frischen Bruch eine graue 

 Masse, in welcher metallisch glänzende Flitter vertheilt waren ; 

 eine deutliche Krystallisation war jedoch nicht wahrzunehmen. 



Die noch nicht oxydirten Abgüsse ergaben sich als eine 

 Legirung aus Blei und Wismuth, doch war die Zusammen- 

 setzung sehr wechselnd. 



Beim Behandeln der zerfallenen Stücke mit Essigsäure, 

 löste sich ein Theil davon unter lebhaften Aufbrausen; die 

 gelöste Menge betrug, je nachdem eine mehr oder weniger 

 oxydirte Probe verwandt wurde , zwischen 20 — 30 °/o > un< i 

 enthielt die Lösung nicht nur Pb, sondern auch in geringer 

 Menge Bi. Diese Oxydation mit so eigenthümlicher Cohäsions- 

 veränderung ist um so auffälliger, da sich die Stücke in gut 

 verschlossenen Kästen und Fächern befanden, wodurch der 

 Luftzutritt wesentlich beschränkt wurde. Im Laboratorium 

 nach den gefundenen Verhältnissen dargestellte Legirungen, 

 zeigten, selbst nach mehrwöchentlichen Liegen an der Luft, 

 die Erscheinung nicht und scheint es, dass ein längerer Zeit- 

 raum bis zum Beginn der Zersetzung nöthig sei. — Der 

 Hauptgrund der Zersetzung dürfte vielleicht in der Krystalli- 

 sations - Neigung des Wismuths zu suchen sein. Jedenfalls 

 oxydirt sich das Blei zuerst und verwandelt sich dann in 

 Bleibicarbonat , das Wismuth scheidet sich aus seiner metal- 

 lischen Verbindung mit dem Pb aus und folgt seiner Neigung 

 zur Krystallisation. Die Texturveränderung dürfte auf die 

 Entmischung der beiden Metalle zurückzuführen sein. 



Verfasser prüfte bei dieser Gelegenheit die Trennungs- 

 methoden des Bleies und Wismuths und fand, dass die Trennung 

 der metallischen Verbindung durch Ueberleiten von Chlor 

 über die erhitzte Legirung und Abdestilliren des Chlorwis- 

 muths ungenau ist, indem Chlorwismuth bei 334° C. schmilzt und 

 zu sublimiren beginnt, während der Schmelzpunkt des Chlor- 

 bleis bei 350° C, der Sublimationspunkt bei 400° C. liegt. Als 

 sicherste Methode empfiehlt er die Fällung des Bleies durch 

 SO 3 aus der salpetersauren Lösung der Legirung. Hierbei 

 wird nach hinreichendem Schwefelsäurezusatz so lange abge- 

 dampft, bis die überschüssige SO 3 sich zu verflüchtigen be- 

 ginnt, wo dann durch Wasserzusatz das schwefelsaure Wis- 

 muth entfernt wird. Besser noch ist es, bis zur Trockene zu 

 verdampfen, den Rückstand mit Schwefelsäure zu übergiessen 

 und wenn diese einige Zeit eingewirkt hat, mit Wasser zu 



